F.  Rinne,  Ein  1831  bei  Magdeburg  gefundenes  Eisen. 
65 
Reihe  von  Analogien  zwischen  Meteoreisen  und  technischem 
Eisen  vorhanden  sind  (dies  Jahrb.  1905.  I.  122) ,  so  zeigt 
also  doch  die  Erfahrung  bislang  einen  wesentlichen  Unter- 
schied zwischen  meteorischem  und  künstlichem  Eisen  bezüglich 
der  Bestandteile.  Es  ist  natürlich  nicht  ausgeschlossen,  daß 
es  gelingen  wird,  auch  beim  künstlichen  Eisen  die  Aufteilung 
in  Kamacit  und  Taenit  zu  bewerkstelligen.  Als  Hinderungs- 
grund dafür  liegt  es  sehr  nahe,  allzu  schnelle  Abkühlung  an- 
zunehmen zumal  im  Hinblick  auf  das  technische  Eisen,  das  ja 
auch  vor  einer  Aufteilung,  nämlich  der  festen  Lösung  Martensit 
in  Ferrit  und  Cementit  bewahrt  werden  kann,  wenn  man  die 
Wärme  schnell  sinken  läßt.  So  könnte  mau  meinen,  daß  eine 
sehr  langsame  Abkühlung  die  makroskopische  oder  doch  wenig- 
stens mikroskopische  Differenzierung  in  Kamacit  und  Taenit 
zu  wege  brächte.  Allein  auch  hierbei  ist  als  besonderer  Um- 
stand zu  bedenken,  daß  das  Auseinanderfallen  in  die  beiden 
Extreme  nicht  im  ganzen  Verlauf  der  Abkühlung  allmählich 
vor  sich  geht,  sondern  in  einem  Temperaturintervall  einsetzen 
und  im  wesentlichen  sich  bei  einer  bestimmten,  noch  un- 
bekannten Temperatur  vollenden  wird,  so 'daß  gerade  dieser 
Wärmegrad  lange  Zeiten  innegehalten  werden  müßte.  Sehr 
langes  Verweilen  bei  den  Temperaturen  oberhalb  der  un- 
bekannten Differenzierungslinie  H  J  bringt  die  in  Rede  stehende 
Sache  nicht  zu  Ende.  Die  Verhältnisse  liegen  also  nicht 
einfach.  Zur  Festlegung  der  Entmischungstemperatur  muß 
man  sich  an  die  magnetische  Änderung  des  Nickeleisens  halten ; 
sie  deutet  wohl  auch  auf  andere  molekulare  Änderungen  hin. 
Indes  diese  Verhältnisse  sind  gleichfalls  insofern  verwickelt, 
als  die  für  jede  Mischung  wechselnde  Umschlagstemperatur 
bei  Gehalten  bis  ca.  25  %  Ni  beim  Abkühlen  und  beim  Er- 
wärmen verschieden  hoch ,  bei  25  °/0  Ni  z.  B.  um  500°  aus- 
einander liegen.  Die  betreffenden  Nickellegierungen  sind  wie 
man  sagt  irreversibel.  So  ist  denn  die  Sachlage  in  der  Tat 
recht  schwierig. 
Anderseits  zeigen  neuere  metallurgische  Verfahren,  daß 
begleitende  Stoffe  von  Einfluß  auf  die  Aufteilungen  sind.  Es 
kommen  in  der  Technik  verzögernde  Zusätze  in  Betracht,  die 
es  mit  sich  bringen,  daß  auch  bei  ziemlich  langsamer  Er- 
kaltung die  Differenzierung  harter  fester  Lösungen  ausbleibt 
N.  Jahrbuch  f.  Mineralogie  etc.  1906.  Bd.  II.  5 
